— 116 — 



per cui: 



-Q, 2 s' fi' 6 Si 2 2 ~ e' fi" 



e quindi : 



J"V ti' 



Ammettendo una differenza di 5 unità nella 5 a decimale fra i valori di £ì x e !è t , 

 si trova per il seleniato di nichel e per il solfato di nichel: 



— 1 < 0,00006 . 



Passiamo al caso dei cristalli monoclini. Una prima serie di esperienze 

 fu eseguita nel piano di simmetria cristallografica del solfato doppio di am- 

 monio e cobalto. In questo piano cadono gli assi ottici. Le misure furono 

 eseguite di 10° in 10°, ed in vicinanza degli assi ottici di 5° in 5°. — Le 

 curve ottenute rappresentano il cerchio: 



v 2 = b 2 



e l'ovale: 



v 2 — m 2 c 2 — p 2 a* = . 

 La coincidenza dei raggi vettori osservati con quelli calcolati si verifica 

 anche qui in generale fino alla quarta decimale compresa. 



Am 2 S0 4 -4- Co SO* -f- 6H 2 0. — Piano di simmetria cristallografica. 







OVALE 







CERCHIO 



Cerchio 













oriz- 

 zontale 



raggi vettori 

 osservati 



raggi vettori 

 calcolati 





differenza 



letture fatte 



sulla vite 

 micrometrica 







665710 



0.665783 



+ 0.000073 



9' 30" 



13 



0.665515 



0.665515 





0.000000 



9 30 



15 



0.665465 



665522 



A 



-0.000057 



9 35 



30 



0.665946 



0.665968 



+ 0.000022 



9 35 



45 



0.666980 



0.667005 





- 0.000025 



9 30 



50 



0.667359 



0.667439 



1 



-0.000080 





55 



0.667970 



0.667892 





0.000078 





60 



0.668408 



0.668354 





- 0.000054 



9 20 



65 



0.668734 



0.668810 





-0,000076 





70 



0.669160 



0.669245 





- 0.000085 



9 25 



90 



0-670394 



0.670546 





-0.000152 



9 20 



103 



0.670814 



0.670814 





0.000000 





105 



0.670843 



0.670807 





- 0.000036 





115 



9.670613 



0.670585 





- 0.000028 



9 30 



120 



0.670280 



0.670362 





-0.000082 



9 30 



130 



0.669701 



0.669725 





- 0.000024 





135 



0.669310 



0.669330 





- 0.000020 



9 30 



140 



0.668858 



0.668900 





- 0-000042 





145 



0.668337 



0.668447 





-0 000110 



9 20 



150 



0.667885 



0.667985 





-0.000100 





155 



0.667445 



0.667528 





- 0.000083 



9 35 



160 



0.667027 



0.667091 





- 0000064 





165 



0.666614 



0.666633 





-0.000019 



9 35 



170 



0.666220 



0.666327 





-0.000107 





